촉매 를 비교 실시 예 C 3 과 유사 한 절차 로 제조 하 지만 , 약 24 시간 동안 개방 용기 에서 대기압 하 에서 95 ℃ 대신 에 , 약 6 시간 동안 자생 압 하 에서 마이크로파 조사 로 가열 된 오토클레이브 에서 150 ℃ 에서 수행 했 다 . 2 . 35 g 의 Ni 카보 네이트 ( 0 . 02 mole Ni ) 를 4 . 99 g 의 텅스텐산 ( 0 . 02 mole W ) 과 함께 100 cc 의 물 에 첨가 했 다 . 서스펜션 을 총 체적 275 cc 의 밀폐 WeflonTM 용기 에 넣 고 , 10 ℃/ min 의 마이크로파 조사 로 150 ℃ 로 가열 하 고 , 계속 교반 하 면서 6 시간 동안 그 온도 에서 자생 압 하 에서 유지 했 다 . 샘플 을 실온 으로 냉각 시키 고 , 고형물 을 여과 하 고 , 120 ℃ 에서 밤새 건조 시켰 다 . 수득 한 물질 을 펠 렛 화 하 고 , 펠 렛 을 분쇄 하 고 , 40 - 60 메 쉬 의 분획 을 체로 걸러 분리 했 다 . 그 다음 , 물질 을 300 ℃ 에서 1 시간 동안 하소 했 다 . 그 다음 , 물질 을 황화 하 고 , 시험 절차 3 을 사용 하 여 시험 했 다 .